Nr. 4 Sitzung am 15. Februar. M. v. Hantken. C. Freih. v. Beust. 59 



„Geognostisch-paläontologischen Beiträgen" beschriebene Tcrebralnla 

 Aspasia Mm. sieh befindet. Von Ammoniten ist darin sehr wenig ent- 

 halten. 



Wir hätten demnach hier auch denselben Horizont mit einer corre- 

 spondirenden Fauna, wie ihn Zittel aus den Apenninen anlührt. Am 

 Somhegy bei Puszta Somkut habe ich ein wohlerhaltenes Exemplar eines 

 Ammonites superbus Ben. erbalten. 



Vorträge. 



C. Freih. v. Beust. Ueber die Vercokungsfähigkeit ver- 

 schieder, bisjetzt nicht zur Cokesfabrication verwendeter 

 Kohlensorten in Oesterreich. 



In einem, in der Sitzung vom 17. Nov. v. J. gehaltenen Vortrage 

 über die Vercokungsfähigkeit der Häringer und Fohnsdorfer Kohle habe 

 ich unter Andern vorläufiger Kleinversuche erwähnt, welche mit einem 

 pulverfönnigen Gemenge von Ostrauer und Fohnsdorfer Koblen im 

 Laboratorium durch Herrn Bergrath Patera angestellt worden waren 

 und die Hoffnung auf eine vortheilhafte Anwendung dieses Verfahrens im 

 Grossen erweckt hatten. 



Seit jener Zeit ist nun dieser Gegenstand weiter verfolgt worden 

 und zwar nicht allein im Betreff der Fohnsdorfer, sondern auch der 

 Jaworznoer Kohle und derjenigen von Bras im Pilsener Becken. 



Es wurden nämlich durch Vermittelung des k. k. Finanzministeriums 

 grössere Versuchsposten von je 5 — 10 Ctr. Kohle und zwar: von Fohns- 

 dorf, von Mährisch-Ostrau, von Jaworzno, von Miroschau, von Bras 

 an die rühmlichst bekannte Vercokungsanstalt des Herrn Rexrotb in 

 Salzach bei Saarbrücken mit dem Ersuchen gesendet, bezügliche Ver- 

 cokungsversuche mit Kohlengemeugen sowobl in grösseren Tiegeln als 

 in den grossen Cokes-Oefen anzustellen. 



Das Ergebniss dieser Versuche hat nun Herr Rexrotb, unter Bei- 

 fügung bezüglicher Erlagstücke, welche hier vorliegen, wie folgt 

 mitgetheilt: 



1. Die Kohle von Jaworzno kann für sich allein nicht vereokt 

 werden. 



2. Die Braser Kohle aus dem Pilsener Becken ebensowenig. 



3. Die Kohle von Miroschau kann für sich allein mit Vortheil zur 

 Vercokung benutzt werden; sie besitzt aber keine überschüssige Binde- 

 kraft, die zum Zusammenschmelzen von beigemengter, magerer Kohle 

 verwendet werden könnte. 



4. Die Kohle von Mährisch-Ostrau ist eine vorzügliche Backkohle 

 mit sehr hohem Ausbringen , die — magerer nicht backender Kohle in 

 bestimmten Verhältniss beigemengt — diese zu festen, in der Industrie 

 verwendbaren Cokes zusammenschmilzt. 



5. Dasjenige Mischungsverhältniss, welches als untere Grenze 

 betrachtet werden muss, für die ein kaum genügendes Zusammenbacken 

 von Kohle von Jaworzno sowie von Fohnsdorfer Kohle mit Backkohle 

 von Mährisch-Ostrau stattfindet ist: CO Gew. -Th. Kohle von Mährisch- 

 Ostrau und. 40 Gew.-Th. Kohle von Jaworzno oder von Fohnsdorf. 



8* 



